26 



I. Abschnitt 



Wandlung kann die eine Seitenwand einer Tracheide bereits betrofTen haben, während die andere Hälfte 

 derselben Zelle noch durch Chlorzinkjod gelb gefärbt wird (Fig. 9 b). Erst nachdem die ganze 

 mittlere Zellwandschicht völlig in Cellulosc verwandelt ist, verändert auch die äusserste Wandschicht ihre 

 chemische Beschaffenheit und zeigt dann auch Cellulosereaction (Fig. 9 d — e). Inzwischen hat die 

 mittlere Celliiloseschicht oft ihr Volumen vielleicht erst durch Quellung im Wasser des Objectträgers ver- 

 grössert, da sie sich von der äusseren Schicht vielfach lostrennt (Fig. 9 c und d links) und gowissermassen 

 nach innen einfaltet (Fig. 5 a. a). Der chemischen Umwandlung der äussersten Wandschicht in Cellulose 

 folgt auf dem Fusse die völlige Auflösung dieser Schicht (Fig. 9 e rechts und links, Fig. 5 b) und sind 

 dann die einzelnen Tracheiden ohne jede Verbindung völlig isolirt (Fig. 9 e— g, Fig. 5 d, Fig. 3 zum Theil). 

 Es ist noch zu erwähnen, dass die Schichtung der Wand bei dieser Zersetzungsart ungewöhnlich scharf 

 hervortritt und sich auch mit der zunehmenden Auflösung (Fig. 9 f— g) nicht verliert, bis die Wandung 

 endlich äusserst fein wird und ganz verschwindet. Man kann auf der Grenze des gelben und des weissen 

 Holzes diese Uebergänge leicht verfolgen. Soweit die Färbung eine weisse ist, kann man mit einer 

 Nadel die Tracheiden wie Bündel von Asbestfäden isolirt abtrennen. Mit dem Verschwinden der äusseren 

 Wandschicht, die ja auch den Hofraum des Tipfels im Inneren auskleidet, verschwindet in dem Radialschnitt 

 die scharfe Begrenzung der Tipfei (Fig. 3 und 5), ja zuletzt sieht man nur noch den inneren kleinen Ring, 

 der sich kaum von einem Pilzbohrloche unterscheidet. An Stelle der weissen Flecke entstehen endlich (Fig. 4) 

 Hohlräume, deren Wandungen voii weissen isolirten (gleichsam ausgelaugten) Tracheiden bekleidet sind. 



Ganz anders gestaltet sich der Zersetzungsprocess in grösserer Entfernung von den schwarzen 

 Mycelnestern in den bräunlich-gelben Holzpartieen. Es ist dieser Process in Fig. 9 zwischen h und p dar- 

 gestellt. 



Zunächst ist beachtenswerth, dass ein Hervortreten der sogenannten Verdickungsschichten nicht 

 stattfindet, dass die Umwandlung in Cellulose keineswegs gleichmässig durch die ganze Zellwandung vor 

 sich geht, sondern immer nur der innerste Theil der Wandung Cellulosereaction zeigt, der dann demnächst 

 die Auflösung folgt. Umwandlung und Auflösung geht langsam, von innen nach aussen fortschreitend, vor 

 sich, wie dies in Fig. 9 die Entwicklungsfolge zwischen h und p darstellt. Die äusserste Wandschicht bleibt 

 bis zuletzt skeletartig übrig, während an den Intercellularräumen am längsten sich Theile der mittleren 

 Wandschicht erhalten. Diese Ecken, welche durch den Zusammenstoss von mehr als zwei Tracheiden ge- 

 bildet werden, erhalten sich auch bis zuletzt in Form von drei- oder vierseitigen langen, scharfkantigen 

 Leisten (Fig. 4 b, Fig. 6 links, Fig. 9 o. p), wenn die Wandflächen im Uebrigen bereits völlig aufgelöst sind. 

 Es ist beachtenswerth, dass bei diesem von innen nach aussen fortschreitenden Auflösungsprocess die zarte 

 Sehliesshaut des Tipfels sowie die Auskleidungsschicht des Linsenraumes sich als höchst widerstandsfähig 

 erweist, dass sie, obgleich unmittelbar jenen auflösenden Wirkungen ausgesetzt, sich dennoch ebenso lange 

 unverändert erhält, wie die äusserste Wandschicht, wo diese von der Mittelwand nach innen gewissermassen 

 geschützt ist. Noch in der Zelle n ist dieselbe vorhanden und zeigt im letzten Stadium unmittelbar vor 

 ihrer Auflösung eine feine Körnelung (Fig. G). Die eigentliche Sehliesshaut erhält sich selbst länger, als die 

 innere Auskleideschicht auf derjenigen Seite des Hofraumes, welche nach der Zelle hin geöifnet ist (Fig. 9 

 zwischen n und o), da eine gekörnelte Haut sich zeigt, während der innere Ring des Tipfels bereits ver- 

 schwunden ist. Endlich sieht man an Stelle des früheren Linsenraumes nur noch ein entsprechend grosses 

 Loch, ein Beweis dafür, dass der völligen Auflösung der Wand das Verschwinden der Schliesslamelle etwas 

 vorangeht. Fig. 4 zeigt einen Theil des in Taf III Fig. 4 dargestellten Holzstückes, entnommen der Grenze 

 zweier Jahresringe. Die dickwandige Herbstholzschicht (Fig. 4 c) hat bisher noch am meisten Widerstand 

 geleistet und zwar besonders desshalb, weil deren Organe sich ganz mit Terpentin angefüllt hatten; die 

 innerste, also lockerste Frühjahrsschicht (6) ist bereits völlig aufgelöst mit Ausschluss einiger leistenförmigen 

 Ecken, die durch das zarte Pilzgewebe, das an die Stelle getreten ist, in ihrer ursprünglichen Lage fest- 

 gehalten werden. Unmittelbar vor der Auflösung stehend und nur noch ein zartes Skelet bildend, ist die 

 Schicht a, die Markstrahlzellen sind völlig verschwunden. Da das dünnwandige Frühjahrsholz am frühesten 

 der Auflösung unterliegt, so sieht man auch in stark zersetztem Holze diese Schichten sich zunächst in 

 lockeres Pilzgewebe verwandeln (Taf. IV Fig. 4 rechts). Das Herbstholz leistet schon wegen der Dicke 

 der Wandungen an sich etwas längeren Widei-stand, ohne dass jedoch eine grössere Regelmässigkeit, ein 



